12 H. Brand, Der Kristallisationsverlauf im te'rnären System 



Hieraus folgt, daß dieses Doppelsalz ohne Zersetzung schmilzt. 

 Das Eutektikum, welches aus Cadmiumbromid und Doppel- 

 salz D besteht, wird durch den Punkt p bei der Konzentration 

 55 Mol.-% CdBr 2 + 45 MoL-% KBr und der Temperatur 345° 

 wiedergegeben. Auch weisen die eutektischen Haltezeiten, die sich 

 in allen untersuchten Schmelzen auf 30 g Substanz beziehen, eine 

 größte Dauer für die Mischung p' auf. Die Kristallisationskurve 

 uq des zweiten auftretenden Doppelsalzes F wird von Dq in q 

 bei der Konzentration 37 Mol.-% CdBr 2 + 63 Mol.-% KBr und 

 der Temperatur 305° getroffen. 



Aus dem Schmelzfluß 1 bildet sich das Doppelsalz 

 CdBr 2 . KBr in feinen Nadeln, die gerade auslöschen. 

 In Dünnschliffen zeigt es ein zweiachsiges Interferenz- 

 bild mit negativem Charakter der Doppelbrechung. Es besitzt 

 danach ebenso wie das entsprechende Dbppelchlorid CdCl 2 . KCl 

 rhombische Kristallform. 



Als erstes Ausscheidungsprodukt ist das Doppelsalz CdBr 2 . 

 KBr in Dünnschliffen zu beobachten, die von den 

 Schmelzen p' bis q' hergestellt wurden. Im Dünnschliff der 

 Schmelze 7 (52 Mol.-% Cd Br 2 -f 48 Mol.-% KBr) lagert sich um 

 die Doppelsalzkristalle eine eutektische Grund- 

 masse, die sich aus Cadmiumbromid und Cd Br 2 . K Br zu- 

 sammensetzt. In dem Dünnschliff der Schmelze 10 (40 Mol.-% 

 CdBr 2 +60 MoL-% KBr) hebt sich die Verbindung D durch 

 ihre ausgeprägte Kristallform vom Eutektikum ab, das aus 

 CdB 2 . KBr und Cd Br 2 . 4 K Br besteht. In der Schmelze 6 

 (60 Mol.-% Cd Br 2 + 40 MoL-% K Br) finden sich dünne, sechs- 

 seitig begrenzte Blättchen, die sich u. d. M. als hexagonales 

 Cadmiumbromid erweisen, da sie im konvergent polari- 

 sierten Lichte ein e i n a c hs i g e s Interf er e n z b i 1 d mit 

 negativem Charakter der Doppelbrechung erkeimen lassen. Kri- 

 stalle des Doppelsalzes D sind im Dünnschliff dieser Schmelze 

 nicht mehr zu beobachten, weil es sich erst mit Cadmiumbromid 

 zusammen im eutektischen Punkt p ausgeschieden hat. 



Aus Fig. 1 ergibt sich ferner, daß die beiden Komponenten 

 noch ein zweites 



1 Aus wässeriger Lösung* scheidet sich das Hydrat CdBr 2 , KBr . H 2 Ö 

 aus, das von E. Rimbach (Ber, d. deutsch, ehem. Ges. 38. (2.) 1553. 1905) 

 dargestellt ist und nach Messungen von Fock rhombisch kristallisiert. 



